758 
Karl Ritter von Hauer. 
Da der Sauerstoff aller Basen zum Sauerstoff der Kieselerde sich hier ver- 
hält wie 1 : 2-13, so folgt, dass obige Schlacke zwischen ein Bisilicat und Tri- 
silicat fällt, ersterem aber näher kommt. 
e) Zweite Hochofenschlacke von Gaya in Mähren, dunkel blaugrau. 
In 100 Theilen: 
SO' 400 Kieselerde, 
6-710 Thonerde, 
14-725 Eisenoxydul, 
4-623 Manganoxydul, 
17-382 Kalkerde, 
1-850 Magnesia, 
4-310 Verlust (Alkali etc.). 
100-000 
Der zu grosse Verlust scheint zum Theil darin zu liegen, dass etwas 
Schwefelmangan in Auflösung geblieben war. — In dieser Schlacke verhält sich 
der Sauerstoff aller Basen zu dem der Kieselsäure wie 13-153 : 26*12; daher 
sehr nahe wie 1 : 2, so dass sie ziemlich genau ein Bisilicat darstellt. Ihr starker 
Eisengehalt deutet jedoch auf vorübergehenden Rohgang. 
f) Dritte Hochofenschlacke von Gaya in Mähren, kolophonfarbig. 
In 100 Theilen: 
54-55 Kieselerde 
7- 12 Thonerde, 
8- 64 Eisenoxydul, 
18-71 Kalkerde, 
8-25 Manganoxydul, 
2-73 Verlust (Alkali). 
100-00 
Diese Schlacke steht, wie die vorige, einem Bisilicat am nächsten; ihr hoher 
Eisengehalt zeigt noch immer Neigung zum Bohgang an. Die Beschickung, aus 
welcher alle drei analysirten Schlacken herstammen, bestand aus gleichen 
Gewichtstheilen Sphärosideriten und sandigen Brauneisensteinen mit Kalk- 
zuschlag. Das erblasene Roheisen zeigte kaum Spuren von Phosphor und Schwe- 
fel, war aber fast weiss und wegen zu grossen Siliciumgehaltes schwer zu ver- 
puddeln. 
g) Weissgraues Roheisen von Gaya in Mähren. 
Enthielt in 100 Theilen: 
1-727 Silicium, also nahe 1% %. 
li) Ein aus obigem Roheisen durch Puddeln und Schweissprocess dar- 
gestelltes Winkeleisen enthielt noch in 100 Theilen: 
. 0-3238 Silicium, oder fast y s %. 
Dasselbe verhielt sich ganz kaltbrüchig, obwohl von Phosphor nur eine Spur 
nachweisbar war. 
2) Braunkohle von Kranichsfeld in Steiermark. Zur Untersuchung ein- 
gesendet von Herrn Duchek. 
Wassergehalt in 100 Theilen 17-3 
Aschengehalt in 100 Theilen 8-0 
Reducirte Gewichts-Theile Blei 15-80 
Wärme-Einheiten 3570 
Aequivalent 1 Klafter 30" weichen Holzes sind Centner 14-7 
3) Brauneisensteine von Lockenhaus in Ungarn. Zur Untersuchung ein- 
gesendet von Herrn M. Grafen von Strachwitz. 
